764 
heeft gewerkt, daarbij onder hoogen druk, en voorbehandeling met 
een elektrolyt (die ti-ouwens hier toch niet met zekerheid resultaat zou 
hebben gehad) niet had plaats gevonden, dan kon een negatief 
resultaat op grond onzer ervaringen a priori zeer waarschijnlijk worden 
geacht. Merkwaardig is, dat Biüdgman zich ten opzichte van het tin 
in geheel denzelfden geest uitlaat, waar hij zegt : “One of the metals 
examined is certainly known to have a transition in the temperature 
range 0° to 100°, tin at 20°. But the transition never starts ander 
ordinary conditions, and one need not expect to find it under pressure , ') 
en het is hem dan ook niet gelukt de omzetting onder druk te 
doen verloopen. 
Wanneer hij echter bij zijn later onderzoek over de thermo- 
elektromotorische kracht onder druk ’) bij het tin afwijkingen vindt, 
welke naar zijn zeggen '‘gave evidence of internal instahility” 
brengt hij die in verband met het feit, dat een deel van het onder- 
zochte metaal, zich bij 0°. dus in het rnetastabiele gebied bevindt. 
Hier zoude dus, in tegenstelling met hetgeen hij bij zijn onderzoek 
over den weerstand (zie boven) heeft gezegd, de omzetting in grauw 
tin wèl ingetreden zijn. Dit is natuurlijk zeer wel mogelijk, maar 
dan vervalt ook bij de andere door hem onderzochte metalen de 
reden om uit het uitblijven van diskontinuiteit in de gemeten groot- 
heden tot het niet bestaan van polymorphe omzettingen te besluiten. 
Hetgeen voor tin geldt, geldt volgens onze onderzoekingen eveneens 
voor andere metalen ; hadde Bridgman dit overwogen, dan zou hij zijne 
proeven anders hebben ingericht of, werkende op de door hem 
beschreven wijze, negatieve resultaten moeten hebben voorzien. 
4. Wanneer hij verder’) de meening uitspreekt, dat het hier om 
“very minute etfects” (van volume) gaat, ziet hij over het hoofd, 
dat de volumeveranderingen, welke hier optreden, van geheel dezelfde 
orde zijn als die in de tallooze andere gevallen, die hij zelf e.a. 
bij polymorphe omzettingen heeft waargenomen, d. w. z. om volume- 
veranderingen, welke naar procenten tellen. 
Bij het tin is die volumeverandering buitengewoon groot (± 257o 
bij totale omzetting), maar bij het koper’) zijn bij gedeeltelijke om- 
zetting reeds veranderingen door ons waargenomen van 2 Vo, bij 
’) Cursiveering van ons. C. en M. 
®) Proc. Americ. Acad. of Arts and Sciences 53, 269 (1918). 
*) Proc. Americ. Acad. of Arts and Sciences 52, 573 (1917). Speciaal blz. 636, 
Deze Verslagen. Vergad. 24 Juni 1899. 
Deze Verslagen 22, 627 (1914). Tabel 2. 
